— 479 — 



gehören die keine Elastizitätsgrenze habenden oder, kürzer gesagt, 

 unelastischen, zur zweiten — die eine Elastizitätsgrenze besitzenden 

 oder elastischen. 



2. Die MetaUo der ersten Klasse geben, in Spannung versetzt^ 

 nach jeder, sogar der kleinsten, Spannung eine bleibende Deforma- 

 tion; die Elastizitätsgrenze ist bei ihnen gleich Null. Bei diesen 

 Metallen gibt es ebenso auch keine Proportionalitätsgrenze, d. h. 

 die Deformationen verändern sich bei ihnen nicht proportional 

 den Spannungen. Zu dieser Klasse kann man gegossene Metalhi 

 und ihre Legierungen rechnen: Kupfer, Messing, Bronze (ungewalzt), 

 dunkelgraues und graues Gusseisen. 



3. Für jedes der Metalle der zweiten Klasse besteht immer eine 

 solche Spannung, bei deren Ueberschreitung es beginnt, ausser 

 einer elastischen, auch noch eme bleibende Verlängerung zu geben; 

 kürzer gesagt, es wird eine Elastizitärsgrenze über Null beobachtet. 

 Die elastischen Deformationen der Metalle dieser Klasse verändern 

 sich proportional den Spannungen, wobei die Proportionalitätsgrenze, 

 d. i. diejenige grösste Spannung, bis zu welcher eine proportionale 

 Abhängigkeit zwischen den Deformationen und den Spannungen 

 beobachtet wird, grossenteils mit der Elastizitätsgrenze zusammen- 

 fällt, zuweilen aber höher oder sogar niedriger liegt. Zu der 

 Klasse der elastischen Metalle sind in erster Linie Eisen und Stahl 

 (gehämmert oder gewalzt) zu zählen und ebenso Gussstahl. 



4. Die relative Lage der Elastizitätsgrenze und derjenigen der 

 Maximalspannung (der Zugfestigkeit) ist bei den Metallen keine 

 beständige, sondern ändert sich in bedeutenden Grenzen; so, macht 

 bei Gussstahl die Elastizitätsgrenze Д, nur einen kleinen Bruchteil 

 des b'estigkeitskoeffizienten Z^^^^ aus, während bei Eisen und Stahl, 

 in Abhängigkeit von vorhergehender Bearbeitung derselben durch 

 thermische (Weichmachen, Härten und Anlassen) und mechanische 

 Bearbeitung (Hämmern und Walzen im kalten Zustand) die Elasti- 

 zitätsgrenze Z^ sich von Zg=-0,4Z bis Z^<^Z^^^ ändern kann, d. h. 

 sogar den Festigkeitskoeffizienten erreicht, wie das bei gehärtetem 

 Stahl beobachtet wird. Eine charakteristische Veränderung des 

 Diagramms in Abhängigkeit von thermischer oder mechanischer 

 Bearbeitung zeigt Fig. 29 ^). Indem man die eben angegebene Wir- 



1) Bach. Elastizität und Festigkeit. 6 Aufl. 1911. SS. 157—159. 



13 



